480 
Adolf Schneider, Das Vorkommen von Inesit 
muschligen bis splittrigen Bruch, Schmelzbarkeit — 3,5 und 
matten Fettglanz, der aber auch öfter einem stumpfen, erdigen 
Aussehen Platz macht. Im Dünnschliff sind ausser viel Kalkspatli, 
gelbe doppelbrechende und bräunlichgelbe isotrope Stellen nebst 
undurchsichtigen Theilen bemerkbar; untergeordnet ist Quarz in 
Körnchen vorhanden ; Hohlräume dagegen, welche die Bestimmung 
des specifisclien Gewichtes unsicher erscheinen lassen würden, 
sind nicht wahrzunehmen. 
Die dunkelr otli braun e oder kirschrothe Erzvarietät, welche 
das dunkelbernsteinfarbene Mineral begleitet, ist undurchsichtig, 
hat starken Fettglanz, flachmuschligen, zuweilen splittrigen Bruch, 
Härte 4, Schmelzbarkeit 3,5, rothbraunen Strich uud ein spec. 
Gew. von 2,675. Oefter ist das Material von bröckeliger Be- 
schaffenheit, hat dann etwas geringere Härte und sein spec. Gew. 
nimmt ab bis zu 2,34. Die mikroskopische Untersuchung zeigt 
eine bernsteingelbe, durchsichtige Grundmasse von ziemlich hoher 
Lichtbrechung, aber isotrop, also jedenfalls amorph, stark durch- 
setzt mit Brauneisenerz; auch einzelne doppelbrechende Stellen 
sind vorhanden. Daneben treten ausschliesslich in den eisenerz- 
freien Theilen Anhäufungen von Erzpartikelchen auf, welche aus 
Magneteisen zu bestehen scheinen. Auch Eisenglanzblättchen 
sind eingeschlossen. Durchsetzt wird die Grundmasse noch von 
unregelmässigen Partien weissen Kalkspathes. Das Resultat der 
von Dr. Bärwald angefertigten Analyse ist: 
Si0 2 . 
30,21 pCt. 
Fe 2 0 3 . 
. . . . 12,49 
» 
A1 2 0 3 . 
. . . . 2,30 
» 
Mn 0 . 
. . . . 29,16 
» 
CaO . 
. . . . 6,04 
» (- 
- 3,05) 
MgO . 
. . . . 0,98 
» 
o* 
o 
ü 
. . . . 2,40 
» 
h 2 o . 
. . . . 16,62 
» 
100,20 
aCt. 
rührt die g 
efundene Kohlensäure von 
eingesprengtem 
der trotz 
sorgfältigsten Au^ 
O O 
lesens 
nicht ganz ent- 
